ファイク・ケセル抵抗;これは、ファイバーの一方の端に固定された張力がかかり、もう一方の端に可動の引っ張り力が加えられたときの破断点までのファイバーの抵抗です。このためには、糸を作る前に、使用する繊維の弾力性と強度を決定する必要があります.ウール繊維は水に濡れると強度が低下し、伸びが増します。この目的のために、さまざまなデバイスが使用されます。回のリフトの強度の決定この方法は、個々の繊維の強度を測定する方法です。各デバイスは、単繊維の強度を測定するために使用されます。羊毛繊維のショッパー強度測定器としては最も広く使用されています。秒で切れるように調整されます。この装置の操作は、油圧装置によって提供されます。つの表示チャートがあります。チャートは伸び率を決定するために配置されます。このようにして、増大する力が繊維に加えられる。これに抵抗しようとする繊維がどこかから折れ、この折れた瞬間に動きが勝手に止まり、インジケーターは一定のまま。本器上部表示チャートの読み取り値を下式に当てはめると、繊維の破断強度(グラム)が算出されます。引張強度=(S)値×重量/100これらの試行で、あごの間に引っかかった繊維の折り目を取り除き、繊維を十分に伸ばすために重りを追加する必要がある場合は、上記の式で得られた結果に追加の量の重りを追加する必要があります。引張強度=[(S)値×重量/100]+g。ウールのバネ性が良いとシワになりにくく、潰れにくくなります。ウールの短繊維は、より弾力性があります。WIRA装置による単繊維強度測定この方法の目的は、単繊維の強度を見つけることです。15本の羊毛繊維を取って別途計算されます。強度測定装置のジョーの間に配置され、張力で固定されます。可動ジョーが前方に移動し、繊維を切断します。つのあごの間で張力を受けるため、破損する傾向があります。繊維を破断するのに十分な力と、繊維を破断したときの伸び量で評価する。破断時の強度値は、デバイスの左上隅から読み取られます。結果は、繊維強度値として報告されます。単繊維の強度測定は、非常に時間がかかり退屈です。本または数本の繊維の強度をテストするだけでは不十分だからです。正確な結果を得るには、多数の繊維の強度をこの方法で決定し、最後にそれらの平均強度を計算する必要があります。束ねられた繊維の強度を測定する前に、ロットを表すことができる繊維の房を羊毛サンプルからいくつか採取します。選別された繊維束は、まず手作業で開き、梳かして一定の長さより短いものを分離し、同時に繊維同士を平行にします。繊維を精密秤で量ります。許容範囲内または許容範囲を超えても許容される場合があります。つのグループで下端と上端から接着されています。次に、束を接続している粘着テープが切断され、束が分離されます。強度は、こうして調製されたサンプルを破断することによって測定される。破断時の値を自重で割り、破断強度を算出します。プレスリー装置による束ねられた繊維の強度測定まず、繊維を約5~10mgとり、手や櫛でならして平行にします。クランプに配置され、圧縮されます。両側からぶら下がっている繊維をカットします。プレスリーストレングス装置にクランプを取り付け、水準器を使用して装置のバランスを調整します。移動はそりの移動重量に与えられます。動きが与えられている間、デバイスは非常にバランスが取れた状態に保たれるべきであり、実験の健康とファイバーを損傷しないように注意する必要があります。重量がスライド上の特定のポイントに達すると、繊維が壊れて動きが止まります。スライド上のおもりが示す値は、その繊維群の破断荷重を示しています。成功した実験では、完全なブレークが達成されます。次に、繊維群を精密秤で計量します。実験回数が増えるほど、得られる結果は真の強度値をよりよく明らかにします。プレスリー装置の目盛りで読み取った破壊荷重値は、ポンド単位で読み取られます。ポンド以外の値は考慮されていません。破裂の瞬間に、デバイスのディスプレイにマークされた値が読み取られ、前にこのバンドルの重量の横に記録されます。試験の繰り返しが終了したら、各バンドルの破断強度は、破断値を自重で割ることによって計算されます。値を以下の式を使用して計算します。(mg)プレスリー指数値は、繊維グループの破断荷重と重量の平均を取ることによって求められます。